224 MINERAUX. INTRODUCTION. 



connoitre sur les tranches cle ces morceaux, parce 

 qu'ils avoierst ete scies avcc dc Pemeril ou quelque 

 autre matiere qui remplissoit les pores exterieurs. 

 Avant pese cette fonte a la balance hydrostatique, je- 

 trouvai qu'elle etoit trop legere, qu'elle ne posoit 

 que 461 livres le pied cube, tandis que celle qne Ton 

 couloit alors a mon fourneau en pesoit 5o4? et que 

 quand je la veux encore epurer elle pese jusqu'a 

 620 livres le pied cube. Cette seule epreuve pouvoii 

 me suffire pour juger de la qualite plus que mediocre 

 de cette fonte ; mais je ne m'en tins pas la. En 1770, 

 sur la tin de 1'ete , je fis construire une chaufterie 

 plus grande que mes chaufferies ordinaires, pour y 

 faire fondre et converter en fer ces troncons de ca- 

 nons, et Ton en viat a bout a force de vent et de 

 charbon. Je les fis couler en petites gueuses, et , 

 apres qu'elles furent refroidies, j'en examinai la cou- 

 leur et le grain en les faisarit casser a la masse. J'en 

 trouvai, coinme je m'y attendois , la couleur plus 

 grise et le grain plus fin. La matiere ne pouvoit man- 

 quer de s'epurer par cette seconde fusion : et en effet 

 1'ayant portee a la balance hydrostatique, elle se 

 trouva peser 469 livres le pied cube ; ce qui cepen- 

 dant n'approcbe pas encore de la densite requise 

 pour une bonne fonte. 



Et en effiit, ayanl fait convertir en fer successive- 

 meat, et par mes meilleurs ouvriers, toutes les peti 

 tes gueuses refondues et provenant de ces troncons 

 de canons, nous n'obtinmes que du fer d'une qualite 

 tres commune, sans aucun nerf , et d'un grain assez 

 gros, aussi different de celui de mes forges que le fer 

 c oiu mu n Test du bon fer. 



